409 



band. IL Legirungen von Aluminium und Eisen: die Verfasser hoflf- 

 len , sowohl einige der unschätzbaren Eigenschaften des Aluminiums auf das Ei- 

 sen zu übertragen, als auch eine leichtere Methode zu finden , Aluminium rein 

 zu gewinnen. Es gaben : 8 Aequiv. Chioraluminium , 40 Aequiv. Eisenfeiie , 8 

 Aequiv. Kalk*) bis zur Weissglühhitze erhitzt die Verbindung AiFe4. Wurde zu 

 obiger Mischung noch Kohlenpuiver gesetzt, so fanden sich in dem Schmelztie- 

 gel eine grosse Zahl von Kügelchen von Erbsengrösse und darunter solche , die 

 aus : 24,55 Proc. Aluminium und 75,45 Eisen also aus AlaFes bestanden. Beim 

 Ausziehn des Eisens mit verdünnter Salzsäure blieb reines Aluminium, Beide 

 Verbindungen waren übrigens sehr hart, jedoch schvveissbar und hämmerbar 

 leider oxydirte sich auch in ihnen das Eisen in feuchter Luft. IJL Legirun- 

 gen von Aluminium und Kupfer: Beim Zusammenschmelzen von 20 Aequ. 

 Kupfer, 8 Aequiv. Chloraluminium und 10 Aequiv. Kalk entstand AICiis. Ohne 

 Kalkzusatz entstand die Verbindung CU3AI. — IV. Legirungen von Ei- 

 sen und Zink: In einem Metallbade, was benutzt wurde, Eisen zu galvani- 

 siren, fand sich ein Bodensatz, bestehend aus: FeZni2. Es war in dem Me- 

 tallbade kein Eisen gelöst, sondern dieses hatte sich mit dem Zink zu einer 

 krystallinischen Verbindung vereinigt, welche bei 800" F. sich am Boden ab- 

 setzte. Der Inhalt des Metallbades zeigte sich, je nach der Tiefe 

 verschieden zusammengesetzt, nämlich (es bestand aus Zink, Zinn 

 und Blei.) 



1) An der Oberfläche 2) 21—24 Zoll liefer 3) Am Grunde 

 aus Zink: 81,48 87,72 90,04 



~ Zinn: 13,60 10,03 8,64 



- Blei: 4,92 2,25 1,32 



100,00 (Zn„Sn) 100,00 (ZuigSn) 100,00 (Znl9Sn) 

 Merkwürdiger Weise finden sich die spec. schwereren Metalle : Blei und Zinn 

 gerade am Grunde in geringerer .Menge vor und sind in allen drei Tiefen Zinn 

 und Zink nach bestimmten Aequiv. verbunden. Durch Zusammenschmelzen von 

 Zinn, Zink, Blei und Kupfer entstanden Verbindungen, bestehend aus: 

 (6 Aequiv, Zink MO Aequiv, Zink [20 Aequiv. Zink 



1. U - Zinn n M - Zinn „) 2 - Zinn 

 (l» - Kupfer "'• 1 - Blei ^' ) 1 - Blei 



^ 1 - Kupfer l 2 - Kupfer. 

 Von Verbindungen , welche Kupfer im Ueberschuss enthielten , wurden darge- 

 stellt: CuiZns und Cujs ZnSn , endlich CujoZnsSn. Endlich untersuchten die 

 Verfasser noch das Verhalten der beschrieben en Legirungen zu con- 

 centrirlen Säuren. Waren die Legirungen nur mechanische Mischungen, 

 so koimte nichts die Säure hindern , sie wie gewöhnlich aufzulösen , waren sie 

 chemische Verbindungen, so mussle die Einwirkung der Säuren modificirt sein. 

 In der Thal zeigte sich, dass die Säuren, welche die Metalle, Kupfer, Zink und 

 Zinn sonst schnell lösen, fast gar nicht auf die Legirungen wirkten; denn es 

 bewirkte Chlorwasserstoff vom spez. Gewicht 1,24 2 Stunden rail den Le- 

 girungen in Berührung gelassen, bei 



1) CuisZnSn : 0,18% Subslanzverlust 



2) CnjoZnSn : 0,12% „ 



3) CniZns : 0, 2% 



Schwefelsäure vom spec. Gewicht 1,50 gab unter gleichen Umständen bei: 



1) CuisZnSn) 



2) CujoZnSn I keinen Substanzverlust. 



3) Cu iZug ) 



Salpetersäure vom spec. Gewicht 1,100 gab unter gleichen U'nsländen bei 2. 



1) CujsZnSn : 0,02% Substanzverlust 



2) CuwZnSn : 0,06% 



3) Cu iZna : 0,02% 



*) Um das freiwerdende Chlor zu binden. 



